e della cerufa , mefcolate il Cutto can j; 

 vernice di trementina: tjuando è fec- 

 ce datevi una mano di vernice bianca 

 { num. 1. ). 



IX. Ter indorare Metal/ì,, 



Diafi prima k Vernice roffa , e fi 

 faccia pofcia fcaldare bene; quindi vi 

 ■fi appliciii l'oro. 



Notifi che nel dare, le vernici richie- j 

 ésiì un certo caldo, tì»a che però non 

 fia fo7fir,chio , 



.^, Per i,nvfirniciar(e i Metalli , 



Vernice nera àel Chppone , 



Un gallone d'olio dì lino crudo, un 

 quarto di libbra d'ambra , mezza lib 

 bra d'asfalto , mezza libhra di terra 

 d'ombra ; fi fa bollire il tutto per 

 quattr'ore fische fii: fi lafcia poi in- 

 tepidire 3 llemprafì con un gallone d" 

 olio di trementina , e iì filtra attra- 

 verfo d'un crefpone — Per dar la pri- 

 ma mano prendali olio di tremeritiiia, 

 fi mefcoli còl negrofumo finché fia ben 

 denfo, e poi vi fi aggiunga della ver- 

 nice chiara ( num. XI. ) . Al rame e 

 all' ottone \i\ dà prima una maao di 

 vernice rolla, 



Xr. Vernice chiara^ 



Un gallona d'olio di lirio , mezza 

 libbra d'ambra, mezza libbra di terra 

 d'ombra , mezz'oncia di gomma co- 

 pale ; fi fa bollire il tutto per ^irca 

 ott'ore finche fili ^ quando e tepido fi 

 mefce con -un gallone d'olio di tre- 

 mentina — Per dare \m chiaro lucido 

 «ho fi confervi fulloflagno, balla que-: 

 fla vernice ; ma il ferro , il rame , e 

 r ottone devonfi prima inargentare. 



Per dare il color di tartaruga fi de- 

 •ve egualmente inargentare il metallo, 

 o qualunque -altro corpo , dargli poi 

 il colore che ne imiti le macchie , e 

 ■quindi fei mani di vernice , lafcian 

 dola fei giorni a feccare nel forno. La 

 vernice dev'effere palfata pel crefpone. 



ì^7 

 Pe; fare titi color bruno , macinate 

 del roflb di Ven.czia nel!' olio di tre- 

 mentina, e mefcolatelo con delia ver- 

 nice chiara. 



Per fare un bel roflb fi macina de? 

 minio con olio di trementina , e fi 

 mefce poi colla vernice chiara ; e quan- 

 do è fecco vi fi dà «n^ altra «nano di 

 vernice. 



XII. Ter fare il mordente . 



\J(\ gallone d'olio di lino,- ambra ^ 

 te/ra d'ombra , minio, Jitargiro , ure 

 quarto di libbra di ciafcuno,* fi fa bol- 

 lire i! tutto circa fett'ore, fino a che 

 abbia tal grado di calore , che met- 

 tendovi dentro una penna , -quella fi 

 raggruppi -:, quando è tepido Ci mefce 

 con olio di trementina — Quando fi 

 vuole con effo difegnare per indorare 

 di poi , vi fi mefce più minio a fin« 

 di dar colore. 



XIII. Ter inverniciare ì Cuoj deììe 



Carrozze , 



.Uii gallone d'olio di lino; ambra, 

 terra d'ombra , minio , litargiro as- 

 falto , di ciafcuno un quarto di lib- 

 bra : fi fa bollire per ott'ore , finché 

 tnsttendovi una penna lì raggruppi ; 

 quando è tepido fi mefce con un gal- 

 lane d' olio di trementina , e fi paiTa 

 pel cr«fpone — Nella prima mano vi 

 fi mefce un po' di negrofumo, equin- 

 di fi dà la fola vernice. Se la carroz- 

 za è già ufata vi fi paffa prima un po- 

 di terra calcare per levarne il graffo. 

 N.B. Per lif-iare la vernice fi aJo- 

 pera il rotton flone cioè pietra marcia, 

 che chiama fi volgarmente pietra in- 

 gfefe — Per lifciare la vernice nera 

 fi adopra in fegùito anche il tripoli — II 

 forno , in cui fi fanno feccare le cofe 

 inverniciate , dev' eifere di ferro fu- 

 fo , caldo affai , ma non al punto di 

 bruciare > Le cofe inverniciata vi Ci 

 appendono , e vi fi lafciano per lua- 

 go tempo , affiìché la vernice riefca 

 i piCl bella , e più forte. 



t 



XIV. 



